€38 LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOOHAPHIE MICROSCOPIQUE 



Tableau V. — Constitution des aciers 

 au znolybdèDe. 



6. Aciers au Vanndiiuu. — Les constituants des 

 aciers au vanadium (fig. 10) sont : la ferrite, la per- 

 lite, et un carbure dont la nature n'est pas précisée. 

 Il existe ici un groupe intermédiaire important. 



Tableau VI. — Constitution des aciers 

 au vanadium. 



On voit qu'il faut d'autant plus de vanadium, 

 pour que tout le carbone soit à l'étal de carbure, 

 que la teneur en cet élément est plus élevée. 



7. Aciers nu Silicium. — Les constituants des 

 aciers au silicium (fig. 20 et 21) sont : la ferrite, 

 la perlite, le graphite et des siliciures Fe'Si, FeSi, 

 FeSi', qui n'apparaissent que pour des teneurs en 

 silicium élevées. La constitution est sensiblement 

 indépendante de la teneur en carbone. 



Tableau VII. — Constitution des aciers 

 au silicium. 



8. Aciers à ï Aluminium. — Ici nous nous trou- 

 vons en présence d'un phénomène spécial. L'alu- 

 minium entre en solution dans le fer, et cette 

 solution dissout mal le carbure de fer, de telle sorte 

 que, la teneur en aluminium allant en augmentant, 

 la perlite forme des amas de plus en plus compacts, 

 qui finissent i)ar se rapprocher beaucoup de la 

 sorbite ou de la troosto-sorbite. 



9. Aciers nu Cobull, au Tilttne et à TEtain. — Les 

 aciers au cobalt sont tous perliliques, du moins 

 jusqu'à 30 °/„ de cobalt; ce métal ne joue donc pas 

 le même rôle que le nickel. — Les aciers au titane 



sont également perlitiques, au moins jusqu'à 10 °; „ 

 de titane. — Il en est de même des aciers à l'étain ; 

 mais, à partir de o °/o, on distingue dans la ferrite 

 un corps dur, qui doit être un stannure de fer. 



Fig. 18. — Acior nii liiniis/riin à carliuro iC = 0.867; 

 Tu=39.96\ — .\lta(pie à laciile pierique. (G =200 d.) 



10. Remarques générales. Classification. Compa- 

 raison. — On voit qu'en somme tous les aciers 

 spéciaux ternaires renfermant moins de 0,850 de 

 carbone se ramènent aux types suivants: Aciers 

 perlitiques; — Aciers martensiliques ou à troostite; 

 — Aciers à fer •;; — Aciers à carbure; — Aciers à 

 graphite. 



Quelques remarques intéressantes s'imposent: 

 le nickel et le manganèse agissent de même faeon 



l.jjr ii)_ — Acifr au vanadium à carbure (C= 0,120; 

 \a = 10,27). — Attaque à lauide picrique. (G= 200 d.) 



sur les aciers, en produisant d(> la niarlensite et du 

 fer ■[. 



On remarque, de plus, que, lorsque la teneur en 

 carbone est assez élevée, la dissolution du carbone 

 devient plus difficile et qu'on se trouve en présence 



